พอลิอีเทอร์บล็อกเอไมด์

พอลิอีเทอร์บล็อกเอไมด์ ( หรือ PEBA) คือเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE) มีชื่อทางการค้าคือ PEBAX® (บริษัทอาร์เคมา) และ VESTAMID® E (บริษัทอีโวนิค อินดัสตรีส์) เป็นพอลิเมอร์ร่วมแบบกลุ่ม (block copolymer) ที่ได้จากปฏิกริยาการควบแน่นของโพลีเอไมด์กรดคาร์บอกซิลิก (PA6, PA11, PA12) ด้วยโพลิอีเทอร์ที่สิ้นสุดปฏิกิริยาด้วยแอลกอฮอล์ (Polytetramethylene glycol (PTMG), PEG) โครงสร้างทางเคมีทั่วไปคือ:

HO - (CO - PA - CO - O - PE - O)n - H

PEBA เป็นเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ประสิทธิภาพสูง ใช้ทดแทนอีลาสโตเมอร์ทั่วไปซึ่งได้แก่ เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน โพลีเอสเตอร์อีลาสโตเมอร์ และซิลิโคน โดยมีคุณลักษณะมีความหนาแน่นต่ำกว่าสารในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์อื่น คุณสมบัติทางกลและพลวัตที่ดีกว่า (ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อแรงกระแทก การส่งกลับพลังงาน ความต้านทานความล้า) และรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ที่อุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า −40 °C) และทนทานต่อสารเคมีหลากหลายชนิดได้ดี อย่างไรก็ตาม มีความไวต่อการเสื่อมสภาพจากรังสีอัลตราไวโอเลต

 การใช้งาน 
PEBA มีการใช้งานในตลาดอุปกรณ์กีฬา โดยเป็นส่วนประกอบของระบบกันสะเทือนและพื้นรองเท้าชั้นกลางของรองเท้าในตลาดบน (รองเท้าวิ่ง, กรีฑา, ฟุตบอล, เบสบอล, , เดินป่า ฯลฯ) โดยได้รับความนิยมจากการมีความหนาแน่นต่ำ คุณสมบัติการซับแรง การส่งกลับพลังงานและความยืดหยุ่น นอกจากนี้ PEBA ยังได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมกีฬาฤดูหนาวอีกด้วย เนื่องจากสามารถออกแบบรองเท้าสกีแบบอัลไพน์และนอร์ดิกที่เบาที่สุด พร้อมทั้งทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (อุณหภูมิต่ำ รังสีอัลตราไวโอเลต และความชื้น) ยังมีการนำไปใช้งานในกีฬาอื่น ๆ เช่น ตาไก่สำหรับไม้แร็กเก็ต (racquet grommet) และลูกกอล์ฟ

PEBA ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายสวน เนื่องจากมีความยืดหยุ่น มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีทั้งที่อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง และมีความอ่อนนุ่ม

นอกจากนี้ยังอย่างแพร่หลายในการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเคลือบสายเคเบิลและสายไฟ ปลอกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบวงจร ฯลฯ

PEBA สามารถใช้ในการผลิตสิ่งทอ เช่นฟิล์มที่สามารถระบายอากาศ เส้นใยที่ให้ความรู้สึกสดชื่น หรือผ้าไม่ถักไม่ทอ (non-woven)

พอลิอีเทอร์บล็อกเอไมด์ที่ชอบน้ำบางหมวด ถูกนำไปใช้จากคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันฝุ่น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใส่สารเคมีเพิ่มเพื่อให้ได้คุณสมบัติเหล่านี้ จึงสามารถแปรใช้ใหม่ผลิตภัณฑ์ได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน

 คุณสมบัติทางกายภาพ 
 คุณสมบัติ หน่วย ขนาด จุดหลอมเหลว °C 134–174 ความหนาแน่น g/cm3 1.00–1.03 การซึมซับน้ำที่จุดสมดุล (23 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ 50%) ร้อยละ 0.4–0.7 การซึมซับน้ำที่จุดอิ่มตัว (23 °C, 24 ชั่วโมงในน้ำ) ร้อยละ 0.9–1.2 ความแข็งแบบ Shore Shore D 25–72 โมดูลัสดัด MPa 12–513 ความต้านทานแรงดึงเมื่อขาด MPa 32–56 การยืดตัวเมื่อขาด ร้อยละ 300–750 ความต้านทานต่อแรงกระแทก (ชาร์ปี, มีร่องบาก) kJ/m2 ไม่เกิดการแตกหัก ความต้านทานต่อการขัดถู (10 N/40 m) mm3 55–130 ความต้านทานพื้นผิว Ω/sq 109–1013 ความต้านทานต่อปริมาตร Ω·cm 109–1013

 อ้างอิง 

หมวดหมู่:อีลาสโตเมอร์
หมวดหมู่:โคพอลิเมอร์
หมวดหมู่:พอลิเมอร์